/io8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



M Nous avons examiné de plus divers échantillons d'aciers au vanadium 

 renfermant 0,200 à 0,600 j3our loo de carbone et 0,2 à 0^7 pour 100 de 

 vanadium. 



» Bruis de forge, ces aciers ont tous donné o'^S'» à a"*?'" au nioulon Frémont; recuits 

 à 900° et refroidis lentement, ils ont offert une résistance au choc au moins égale à 

 celle des aciers ordinaires à même pourcentage de carbone. 



» Lhélérogénéité des aciers au vanadium à haute teneur est nettement mise en 

 évidence par les essais mécaniques. Voici quelques-uns d'entre eux : 



» La résistance va en croissant en allant de l'extrémité d'une barre à l'autre. Or, 

 plus la résistance est grande, plus la micrographie accuse de carbure de vanadium à la 

 section de rupture de l'éprouvette. L'hétérogénéité de ces aciers paraît être due au 

 carbure de vanadium de faible densité qui, existant dans le bain d'acier fondu, tend 

 à remonter à la surface. 



» En résuméy ces nouvelles recherches nous obligent à revenir sur les 

 conclusions de notre Communication du 8 février 1904. Elles établissent, 

 en effet, que : 



» 1° Les aciers au vanadium perlitiques, recuits à 900*^ et refroidis lente- 

 ment (aciers normaux), n'offrent pas plus de fragilité que les aciers ordi- 

 )iaires à môme dose de carbone et qu'à même résistance ils sont très sensi- 

 blement moins fragiles; 



» 2" Ces aciers semblent particulièrement sensibles aux traitements ther- 

 miques et mécaniques ; 



w 3" Les aciers à haute teneur en vanadium, dont tout le carbone est à 

 l'état de carbure, sont absolument hétérogènes. 



